## PENGARUH PENGGANTIAN SEMEN OLEH ABU SABUT BUAH SABOAK TERHADAP KEKUATAN MORTAR
Muhamad Y. Karya 1 (yudhykarya7@gmail.com) Elsy E. Hangge 2 (elsypauhangge@gmail.com) Jusuf J. S. Pah 3 (yuserpbdaniel@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Pohon  saboak  banyak  tumbuh  di  Pulau  Timor  tetapi  masyarakat  belum  bisa  mengolah  dengan baik limbah dari buah saboak tersebut. Abu sabut buah saboak diperoleh dari hasil pembakaran sabut buah saboak, dimana memiliki kandungan silikat dan berpotensi untuk dijadikan alternatif sebagai bahan pengganti campuran pembuatan mortar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh  mana  pengaruh  penggantian  semen  dengan  abu  sabut  buah  saboak  terhadap  kuat  tekan mortar.  Penelitian  dilakukan  dengan  membuat  benda  uji  kubus  ukuran  5  cm  x  5  cm  x  5  cm dengan  perbandingan  penggantian  abu  sabut  buah  saboak  0%,  2,5%,  5%,  7,5%,  10%  pada campuran  mortar.  Setiap  persentase  campuran  menggunakan  5  buah  benda  uji,  yang  ditinjau pada  umur  7  hari,  14  hari,  21  haridan  28  hari.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  menunjukkan bahwa nilai kuat tekan optimum terjadi pada komposisi penggantian abu sabut buah saboak 2,5% dengan peningkatan maksimum kuat tekan sebesar 12,72 MPa pada umur  mortar 28 hari. Nilai kuat  tekan  dibandingkan  terhadap  mortar    normal,  mortar  dengan  tambahan  abu  sabut  saboak 2,5% dapat meningkat sebesar 5,66%. Berdasarkan SNI 03-6882-2002(DPU, 2002) mortar pada penelitian  ini  tergolong  mortar  tipe  S  dengan  kuat  tekan  minimumnya  12,5  MPa,  cocok digunakan  sebagai  bahan  pembuat  bataringan,  batako  dan  plesteran  tembok  bagian  dalam maupun luar.

## Kata kunci : Abu; Sabut; Saboak; Kuat Tekan; Mortar

## ABSTRACT
Saboak trees are grown on Timor Island but the community can not properly cultivate the waste from  the  saboak  fruit  saboak.  Fibers  of  saboak  husk  are  obtained  from  the  burning  of  saboak saber,  which  has  silicate  content  and  has  the  potential  to  be  used  as  a  substitute  for  mortar mixture.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  how  far  the  influence  of  cement  replacement with saboak husk ash to mortar compressive strength. This research is done by making the cube specimen size 5 cm x 5 cm x 5 cm by using the comparison of saboak saboak root replacement 0%, 2 , 5%, 5%, 7.5%, 10% on the mortar mixture. At each percentage of mixture using 5 test specimens,  reviewed  at  7  days,  14  days,  21  days  and  28  days  of  mortar  age.  The  result  of concrete  compressive  strength  test  showed  that  the  optimum  compressive  strength  value occurred in the composition of 2.5% saboak saboak ash substitution with a maximum increase of compressive  strength  of  12.72  MPa  at  28  days  of  mortar  age.  The  compressive  strength  value was compared to normal mortar, mortar with 2.5% saboak ash ash can be increased by 5.66%. Based  on  SNI  03-6882-2002(DPU,  2002)  mortar  in  this  research  classified  mortar  type  S  with minimum  compressive  strength  12,5  MPa,  suitable  to  be  used  as  material  of  light  brick,  brick and plastering of inner and outer wall.
Keywords: Grated;  Saboak;  Fiber Husk; Compressive Strength; Mortar.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  dan  lajunya  perekonomian  dapat  mempengaruhi  bertambahnya pembangunan  infrastruktur  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pelaksanaan  pembangunan  yang  terjadi
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
senantiasa  dilaksanakan  berakibat  pada  meningkatnya  kebutuhan  konstruksi,  seperti  jalan  dan jembatan,  perumahan  dan  gedung.  Penggunaan  material  konstruksi  yang  paling  sering  dalam dunia  konstruksi  adalah  beton,  sehingga  banyak  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh beton  berkualitas  tinggi,  sedangkan  penelitian  tentang  mortar  dengan  penggantian  sebagian bahan semen belum banyak dilakukan terutama pemakaian abu dari sabut buah saboak.
Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  daerah  penghasil  pohon  saboak  terbesar,  khususnya  di  Pulau Timor.  Berdasarkan  penelitian,  abu  dari  sabut  buah  saboak  mengandung  bahan  senyawa  kimia berupa hemiselulosa 18,25%, lignin 0,23%, silikat 0,12%, dan selulosa29,23% (Dahlan,2011). Dari  hasil  studi  eksperimen  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  pertama  tentangpemanfaatan limbah  serabut  kelapa  sebagai  subtitusi  semen  pada  mortar  dengan  variasi  campuran  abu  sabut kelapa 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10 (Totok Heri Wibowo, 2016), kedua tentang pengaruh pengganti sebagian  semen  dengan  abu  ampas  tebu  terhadap  kualitas  mortar  berdasarkan  kuat  tekan  dan penyerapan  air  dengan  variasi  pengganti  abu  ampas  tebu  0%,  2%,  4%,  6%,  8%  dan  10%  (Adi Wiyono, 2016).
Berdasarkan  eksperimen  tersebut  diatas  maka  peneliti  ingin  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh penggantian sebagian semen dengan  abu sabut buah saboak terhadap kuat tekan mortar dengan variasi  persentase  abu  sabut  saboak  0%,  2,5%,  5%,  7,5%,  dan  10%  dengan  umur  perawatan  7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Mortar
Mortar  adalah  bahan  bangunan  yang  terbuat  dari  air,  bahan  perekat  (misalnya  :  lumpur,  kapur, semen Portland), dan agregat halus (misalnya : pasir alami, pecahan tembok dan sebagaiannya).

## Bahan Pembentuk Mortar
Bahan penyusun mortar berupa semen, agregat halus, dan air. Apabila mortar yang dibuat adalah mortar  khusus  maka  akan  ditambahkan  bahan  tambahan  berupa  serat,  butir-butir  kayu,  serbuk kaca, dan lain-lain.

## Semen Portland
Berdasarkan SNI 15-2049-2004, semen Portland  adalah  semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara  menggiling  terak  semen,  terutama  yang  terdiri  atas  kalsium    silikat  yang  bersifat  hidrolis dan  digiling  bersama-sama  dengan  bahan  tambahan  berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal senyawa kalsium sulfat (CaSO4).

## Agregat Halus
Menurut  SNI  03-2834-2000(BSN,  2000)  agregat  halus  adalah  pasir  alam  sebagai  hasil desintegrasi  secara  alami  dari  batu  atau  pasir  yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm.

## Air
Air adalahbahandasarpembuatanbeton yang pentingnamunharganya paling murah. airdiperlukanuntukbereaksidengan semen Portlanddanmenjadibahanpelumasantarabutir- butiragregat, agar mudahdikerjakan (Tjokrodimuljo, (2007).

## Abu Sabut Buah Saboak
Sabut  buah  saboak  memiliki  tekstur  yang  lebih  halus  dari  kebanyakan  tumbuhan  Palme  yang ada.  Abu  sabut  buah  saboak  merupakan  abu  hasil  pembakaran  sabut  buah  saboak  yang  telah dikeringkan.

## Kualitas Mortar
Kekuatan  mortar  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  air  semen  (FAS)  atau  konsistensi  pada  saat pengikatan.Mortar  berkualitas  dapat  mempermudah  dan  mempercepat  pelaksanaan  konstruksi, juga meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, membuat konstruksi lebih rapi, kuat dan tahan lama.

## Uji Sebar Mortar
Menurut  Tjokrodimuljo  (2007)  untuk  mengetahui  kelecakan  adukan  mortar  maupun  mutu mortarnya  (setelah  keras)  biasanya  dilakukan  pengujian  kelecakan  mortar  (nilai  sebar).Uji kelecakan  mortar  dilakukan  dengan  alat  meja  sebar  sesuai  dengan  SNI  03-6825-2002(BSN, 2002).

## Kuat Tekan Mortar
Menurut  Sihotang  (2010)  pengujian  kuat  tekan  mortar  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan hancur dari benda uji mortar. Benda uji yang digunakan berukuran 5 x 5 x 5cm. Pengujian kuat tekan  mortar  dilakukan  pada  mortar  berumur  28  hari.  Kuat  tekan  mortar  diperoleh  dengan rumus:
Fc' = F A (1)
Dimana :
Fc’   = Kuat tekan (MPa)
F = Gaya beban maksimum (N) A = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian
Cetakan  benda  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  cetakan  kubus  dengan  ukuran  5 cm  x  5  cm x  5  cm  untuk  uji  kuat  tekan  mortar. Benda  uji  dibuat  sebanyak  5  variasi  komposisi penggantian  sebagian  semen  dengan  abu  sabut  buah  saboak  yaitu  0%,  2,5%,  5,0%,  7,5%  dan 10%, dan agregat halus (pasir). Pengujian kuat tekan pada benda uji dilakukan pada umur 3 hari, 7 hari, 21 hari dan 28 hari. jumlah benda uji untuk kuat tekan sebanyak 100 buah. Perbandingan campuran bahan pembuatan mortar pada penelitian ini  adalah 1 : 5  yaitu 1 kg semen dan 5 kg pasir.

## Langkah-langkah Penelitian

## Persiapan Bahan
Langkah  pertama  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  persiapan  alat  dan  bahan  yang digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi persiapan semen Portland komposit (semen Kupang), abu sabut buah saboak, agregat halus berupa pasir Takari dan air.

## Perencanaan dan Pembuatan Benda Uji
Pada  proses  perencanaan  dan  pembuatan  benda  uji  dilakukan  secara  manual  menggunakan mal/cetakan .
a. perencanaan campuran mortar
Bahan-bahan seperti semen dan pasir ditimbang sesuai dengan mix desain dan penggantian sebagian semen dengan abu sabut buah saboak sebanyak 0%, 2,5%, 5 %, 7,5 % dan 10 % ditinjau dari pengurangan berat semen.
b. pembuatan benda uji
Setelah  semua  bahan  dicampur,  bahan  tersebut  ditambah  air  dan  diaduk  sampai  campuran merata.  Setelah  itu  dilakukan  pencetakan  dengan  memasukkan  pasta  mortar  ke  dalam cetakan kubus yang telah diolesi pelumas atau oli.

## Perawatan Benda Uji
Perawatan benda uji dilakukan dengan merendam benda uji di dalam bak  atau wadah berisi air selama  24  jam.  Perawatan  dilakukan  sampai  mortar  3,  7,  21  dan  28  hari  agar  terjadi  proses hidrasi antara semen dengan air.

## Pengujian Benda Uji
Pada  penelitian  ini,  pengujian  terhadap  benda  uji  dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  mortar yang diperoleh dengan pengujian kuat tekan mortar pada umur perawatan 3 hari, 7 hari, 21 hari dan 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Bahan Agregat Halus
Berdasarkan hasil pengujian maka pasir Takari dapat digunakan untuk campuran mortar karena gradasi  pasir  Takari  masuk  dalam  standar  ASTM.  Adapun  hasil  pengujian  berupa  karakteristik pasir  Takari  tersebut  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  bahan  yang ditunjukkan  dalam  Tabel  1  menyatakan  bahwa  pasir  Takari  memenuhi  syarat  sebagai  agregat halus.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus
No. JenisPengujian Syarat Hasil PasirTakari 1. AnalisaSaringanAg regatHalus 1,5 – 3,8 3,340 2. Kadar Lumpur AgregatHalus ≤ 5% 4,650% 3. Berat Volume PadatAgregatHalus 1500 – 1800 (kg/m 3 ) 1713,5 kg/m 3 4. BeratJenisAgregatH alus 2,5 – 2,7 2,688 5. Kadar Air AgregatHalus - 5,040%

## Hasil Pengujian Berat Volume Semen
Berat volume didefinisikan sebagai perbandingan antara berat agregat kering dengan volumenya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data-data dalam Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Berat Volume Semen Kondisi Lepas Berat Volume Lepas Satuan Pengukuran I II BeratSampel + Wadah Kg 11,013 11,020 BeratWadah Kg 7,274 7,274 BeratSampel Kg 3,739 3,746 Volume Wadah m 3 0,0031 0,0031 Berat Volume Wadah Kg/m 3 1209,665 1211,930 Berat Isi Rata-rata Kg/m 3 1210,798 Tabel 3. Berat Volume Semen Kondisi Padat Berat Volume Padat Satuan Pengukuran I II BeratSampel + Wadah Kg 11,643 11,652 BeratWadah Kg 7,274 7,274 BeratSampel Kg 4,369 4,378 Volume Wadah m 3 0,003 0,003 Berat Volume Wadah Kg/m 3 1413,487 1416,398 Berat Isi Rata-rata Kg/m 3 1414,943

## Hasil Pengujian Berat Volume Abu Sabut Buah Saboak
Pengujian  berat  volume  abu  sabut  saboak  dilakukan  dengan  mengukur  berat  sampel  dibagi dengan  volume  wadah.  Dari  hasil  penelitian  berat  volume  abu  sabut  saboak  yang  telah dilakukan, didapatkan data-data dalam Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Berat Volume Abu Kondisi Lepas
Berat Volume Lepas Satuan Pengukuran I II Berat Sampel + Wadah Kg 7,399 7,384 Berat Wadah Kg 7,274 7,274 Berat Sampel Kg 0,125 0,110 Volume Wadah m 3 0,003 0,003 Berat Volume Contoh kg/m 3 40,441 35,588 Berat isi Rata - Rata kg/m 3 38,014
Tabel 5. Berat Volume Abu Kondisi Padat
Berat Volume Padat Satuan Pengukuran I II Berat Sampel + Wadah Kg 7,489 11,652 Berat Wadah Kg 7,274 7,274 Berat Sampel Kg 0,215 0,185 Volume Wadah m 3 0,003 0,003 Berat Volume Contoh kg/m 3 69,558 59,852 Berat isi Rata - Rata kg/m 3 64,705

## Pengujian Sebar Mortar
Hasil pengukuran sebar mortar ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai Sebar Mortar Komposisi penggantian(%) FAS Diameter Sebaran ( dr ) Syarat (cm) Rata- rata Nilai Sebar I II III IV V
cm cm cm cm cm cm % 0 0,90  10,55  10,50  10,60  10,52  10,52 10,10sampai dengan 11,62 10,54 4,38 2,5 0,90  10,50  10,48  10,45  10,45  10,40 10,46 3,52 5 0,90  10,30  10,35  10,40  10,25  10,30 10,32 2,18 7,5 0,90  10,20  10,25  10,20  10,20  10,25 10,22 1,19 10 0,90  10,10  10,15  10,20  10,10  10,10 10,13 0,30

## Hasil Perhitungan Kebutuhan Bahan Mortar
Perhitungan kebutuhan bahan mengacu pada SNI 03-6882-2002 tentang Spesifikasi Mortar Untuk Pekerjaan Pasangan.
Tabel 7 Kebutuhan Bahan Untuk Membuat 1 Benda Uji Variasi Campuran Presentasi Abu (%) Faktor Pengubah Semen (gram) Pasir (gram) Abu (gram) Air (ml) 1:5 0 0,36 89,280 500 0 80 2,5 87,050 500 2,230 80 5 84,820 500 4,460 80 7,5 82,580 500 6,690 80 10 80,350 500 8,920 80

## Kuat Tekan Mortar
KuatTekan Mortar Pada Umur 3 Hari, 7 Hari, 21 Hari dan 28
Gambar 1. Grafik kuat tekan mortar pada umur 3 hari,7 hari,21 hari, dan 28 hari terhadap variasi penggantian abu sabut buah saboak.
Berdasarkan  Gambar  1,  kuat  tekan  mortar  mengalami  kenaikan  secara  signifikan  pada penggantian abu 2,5% terhadap mort tekan mortar sebesar 10,64 MPa (2,26%), umur 7 hari mengalami kenaikan menjadi 10,72 MPa (1,49%), umur 21 hari  mortar sebesar 11,12 MPa (1,43%) dan untuk 28 hari kuat tekan mortar sebesar  12,72  MPa  (5,66%).  Untuk tekanterbesar  pada  penggantian  abu  2,5%  yaitu  12,72  MPa  dibandingkan  dengan  penggantian mortar normal 0% abu sabut buah saboak yaitu 12,00 MPa

## Kuat  Tekan  Mortar  Pada  Penggantian  Ab
10%
Gambar 2. Grafik kuat tekan mortar pada variasi penggantian terhadap umur perawatan mortar.
Berdasarkan Gambar 2,dapat di lihat bahwa kuat tekan tertinggi terjadi pada umur perawatan 28 hari  dimana  pada  0%  penggantian  abu  sabut  buah  saboak  atau  mortar  normal  diperoleh  kua tekan  sebesar  12,00  Mpa.Penggantian
10.40 10.64 8.80 7.84 7.28 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 3 Hari K u a t T e k a n ( M P a ) 10.40 10.56 10.96 12.00 7.00 9.00 11.00 13.00 0% K u a t T e k a n ( M P a )
KuatTekan Mortar Pada Umur 3 Hari, 7 Hari, 21 Hari dan 28 Hari
Grafik kuat tekan mortar pada umur 3 hari,7 hari,21 hari, dan 28 hari terhadap variasi penggantian abu sabut buah saboak.
kuat  tekan  mortar  mengalami  kenaikan  secara  signifikan  pada penggantian abu 2,5% terhadap mortar normal 0%.Penggantian abu yakni pada umur 3 hari, kuat tekan mortar sebesar 10,64 MPa (2,26%), umur 7 hari mengalami kenaikan menjadi 10,72 MPa (1,49%), umur 21 hari  mortar sebesar 11,12 MPa (1,43%) dan untuk 28 hari kuat tekan mortar sebesar  12,72  MPa  (5,66%).  Untuk  perawatan  mortar  umur  3,  7,  21,  28  hari tekanterbesar  pada  penggantian  abu  2,5%  yaitu  12,72  MPa  dibandingkan  dengan  penggantian mortar normal 0% abu sabut buah saboak yaitu 12,00 MPa untuk umur perawatan 28 hari.
Kuat  Tekan  Mortar  Pada  Penggantian  Abu  Sabut  Buah  Saboak  0%,  2,5%,  5%,  7,5%,
Gambar 2. Grafik kuat tekan mortar pada variasi penggantian terhadap umur perawatan mortar.
Berdasarkan Gambar 2,dapat di lihat bahwa kuat tekan tertinggi terjadi pada umur perawatan 28 gantian  abu  sabut  buah  saboak  atau  mortar  normal  diperoleh  kua
tekan  sebesar  12,00  Mpa.Penggantian  abu  sabut  buah  saboak  2,5%  terjadi  kenaikan  sebesar
10.56 10.96 12.00
10.64
10.72
11.12 12.72 10.48 10.88 11.92 7.84 8.40 8.48 9.20 7.68 8.00 8.64
3 Hari 7 Hari 21 Hari 28 Hari Umur Mortar (Hari) 10.64 8.80 7.84 7.28 10.72 10.48 8.40 7.68 11.12 10.88 8.48 8.00 12.00 12.72 11.92 9.20 8.64 2,5% 5%
7,5% 10% penggantian Abu Sabut Saboak
Grafik kuat tekan mortar pada umur 3 hari,7 hari,21 hari, dan 28 hari terhadap variasi
kuat  tekan  mortar  mengalami  kenaikan  secara  signifikan  pada abu yakni pada umur 3 hari, kuat tekan mortar sebesar 10,64 MPa (2,26%), umur 7 hari mengalami kenaikan menjadi 10,72 MPa (1,49%), umur 21 hari  mortar sebesar 11,12 MPa (1,43%) dan untuk 28 hari kuat tekan mortar mortar  umur  3,  7,  21,  28  hari,  diperoleh  kuat tekanterbesar  pada  penggantian  abu  2,5%  yaitu  12,72  MPa  dibandingkan  dengan  penggantian untuk umur perawatan 28 hari.
u  Sabut  Buah  Saboak  0%,  2,5%,  5%,  7,5%,
Gambar 2. Grafik kuat tekan mortar pada variasi penggantian terhadap umur perawatan mortar.
Berdasarkan Gambar 2,dapat di lihat bahwa kuat tekan tertinggi terjadi pada umur perawatan 28 gantian  abu  sabut  buah  saboak  atau  mortar  normal  diperoleh  kuat abu  sabut  buah  saboak  2,5%  terjadi  kenaikan  sebesar
0% 2,5% 5% 7,5% 10% 3 Hari 7 Hari 21 Hari 28 Hari
5,66%  yaitu  12,72  MPaterhadap  mortar  normal,  sedangkan  kuat  tekan  mortar  mengalami penurunan  yaitu pada penggantian  abu 5% sebesar 11,92 MPa(0,67%), 7,5% sebesar 9,20 MPa (23,33%)dan untuk 10% penggantian abusabut buah saboak diperoleh kuat tekan mortar sebesar 8,64 MPa (28%).
Berdasarkan  variasi  penggantian  campuran  abu,  diperoleh  kuat  tekan  optimum  berada  pada komposisi 2,5% sebesar 12,72 Mpa.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  mortar,  kuat  tekan  optimum  pada  mortar  dengan penggantian  sebagian  semen  menggunakan  abu  sabut  buah  saboak  adalah  pada  umur perawatan  28  hari  sebesar  12,72  Mpa  pada  campuran  2,5%  abu,  lebih  besar  5,66%  dari kuat tekan mortar normal.
2. Pengaruh penggantian semen dengan abu sabut buah saboak pada campuran mortar adalah terjadi  peningkatan  kuat  tekan  pada  campuran  2,5%  abu  dibandingkan  dengan  mortar normal dan terjadi penurunan kuat tekan pada komposisi penggantian 5%, 7,5% dan 10% secara  berturut-turut  sebesar  11,92  MPa  (0,67%),  9,20  MPa  (23,33%)  dan  8,64  MPa (28%).

## Saran
1. Diharapkan  untuk  masyarakat  yang  mengalami  masalah  dengan  biaya  akan  kebutuhan semen,  dapat  menggunakan  sabut  dari  buah  saboak  yang  dibakar  menjadi  abu  sebagai pengurangan akan penggunaan semen dengan komposisi penggantian 2,5 % abu.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengujian penyerapan air terhadap penggantian sebagian semen dengan abu sabut buah saboak pada mortar.

## DAFTAR PUSTAKA
BSN.  2002.  SNI  03–6825-2002  (MetodePengujianKekuatanTekan  Mortar  Semen  Portland UntukPekerjaanSipil). Jakarta.
BSN. 2000. SNI 03 – 2834 – 2000 Tata Cara PembuatanRencanaCampuranBeton Normal.
BSN. 2004. SNI 15-2049-2004Semen Portland. Jakarta.
Dahlan,  DwiNurAini.  2011.    EvaluasiPotensiLimbahSabutSiwalanTerfermentasi  EM-4 sebagaiPakanSapiPedagingSecara
In-Vitro.
SkripsiJurusanBiologi,
FakultasSainsdanTeknologi,  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2011. DepartemenPekerjaanUmum. 2002. SNI 03–6882-2002 (Spesifikasi Mortar UntukPekerjaanPasangan). Pusjatan-Balitbang PU, Bandung. Sihotang, E. 2010. Pemanfaatan Abu AmpasTebuPadaPembuatan Mortar.
FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlamUniversitas Sumatera Utara, Medan.
Tjokrodimuljo, K. 2007. TeknologiBeton. Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta.
Wibowo, T. H. 2016. PemanfaatanLimbahSerabutKelapaSebagaiSubtitusi Semen Pada Mortar.
FakultasTeknikSipilUniversitas DR. Seotomo. Surabaya.
Wiyono,  A.  2016.  Pengaruh  pengganti  sebagian  semen  dengan  abu  ampas  tebu  terhadap kualitas mortar. FakultasTeknikSipilUniversitasTribhuwana Tunggadewi. Malang.